1060 



Porzellan 



X 10 10 Megohm/cm. Die Oberflachenisolation 

 hangt in tic-hem Grade von der Oberfliichen- 

 beschaffenheit ab mid verringert sich natiir- 

 lich bei hohem Feuchtigkeitsgehalt der Lut't. 

 Mit steigender Temperatur nimint die Leit- 

 fahigkeit zu, und zwar ist sie bei 80 C schon 

 300 bis 400 mal so groB wie bei 16 (': bei 

 Rotglut tritt deutliche Elektrolyse ein. 



Die spezifische Leitfahigkeit von Berliner 

 Porzellan betriigt bei 400 C 0,05x10-6, -bei 

 1000 C IxlO- 6 



30) Elektrische Durchschlagslestig- 

 keit. Die Durchschlagsfestigkeit wire! in 

 hohem MaBe nicht nur von der Zusammen- 

 setzung der Masse, sondern auch von deren 

 Verarbeitung und der Sorgfalt bei der Form- 

 gebung beeinfluBt; je homogener und blasen- 

 freier der Scherben,'um so widerstandsfahiger 

 ist er. Genaue Angaben lassen sich daner 

 nicht geben. Flatten aus Hermsdprfer For- 

 zellan halten bei 5 mm Dicke im Mittell 

 Spannungen bis zu 55000 Volt aus, bei 10 mm 

 Dicke bis zu 90000 Volt, 



Ein Gehalt an Bariumoxyd (BaO) scheint 

 die Durchschlagsfestigkeit zu erhohen. 



3p) Dielektrizitatskonstante. Diese 

 wurde fiir Hermsdorfer Porzellan zu 4.5 bis 

 5,3 bestimmt, und dieser Wert diirfte wohl 

 auch fiir andere Hartporzellane gelten. 



3q) Chemische Widerstandsf iihig- 

 keit. Porzellan, insbesondere die Ober- 

 fliichenschieht der Glasur, besitzt eine 

 wesentlich grijBere Widerstandsfahigkeit 

 gegen chemische Angriffe als Glas. Sam-en. 

 anBer FluBsiiure. wirken so ut wie gar nicht 

 ein; alkalische Losungen greifen bei liingerer 

 Einwirkung in sehr geringem Grade an unter 

 Losung von Kieselsiiurespuren. Feldspatreiehe 

 Glasuren verhalten sich in dieser Beziehung 

 giinstiger als kalkreiche. Sehmelzende Al- 

 kalihydroxyde oder -karbonate liisen sowohl 

 die Glasur als auch den Scherbenallmahlichauf. 

 4. Verwendung des Porzellans in Tech- 

 nik und Wissenschaft. Die Verwendung 

 des Hartporzellans denn nur dieses kommt 

 hierfiir in Frage - - zu wissenschaftlichen 

 und technischen Geraten griindet sifli im 

 wesentlichen auf folgende Eigenschaften: 

 mechanische Festigkeit, Iliirlc. chemische 

 Widerstandsfahigkeit, Schwerschmelzbarkeit, 

 Widerstandsfahigkeit gegcn Temperatur- 

 wechsel und auBerst geringe elektrische Leit- 

 fahigkeit, Alle diese Eigenschaften varriieren, 

 wie schon hervorgehobcn, je nach der Zu- 

 sammensetzung der Masse und der Glasur. 

 nach der Art der Formgebung und nacli der 

 Brenntempcriitnr und Brenndauer. 



Die lliirte und Festigkeit des Por- 

 zellans inaclirn es als Material fiir Miirser, 

 Reibschalen, Mahlbuehsen, Ausfiitterungen 

 von Kugelmiihlen, Mahlkugeln u. dgl. ge- 

 eignet. Zur Verwendung fiir Kugelmiihlen 

 und Mahlbiichsen zum Mahlen keramischer 



Massen, Glasuren und Farben ist es auch 

 deshalb gut geeignet, weil so die Verunreini- 

 gung des Mahlgutes durch irgendwelche 

 schadliche, insbesondere farbende Stoffe aus- 

 geschlossen ist. 



Ilie Widerstandsfiihigkeit gegen 

 chemische Einwirkungen, besonders 

 gegen Siiuren, gestattet eine weitgehende 

 Verwendung des Porzellans in der Technik 

 fiir Schalen zum Abdampfen von Losunsren 

 und Konzentrieren von Sauren, fiir Kiihl- 

 schlangen, Pumpen, Hahne u. dgl. Infolge 

 seiner Verarbeitungsfiihigkeit im rohen Zu- 

 stande kann das Porzellan in den ver- 

 schiedensten Formen hergestellt werden und 

 sich so den jeweiligen Bediirfnissen der 

 Technik in weitestem MaBe anpassen. 



Im Laboratorium findet das Porzellan 

 eine vielseitige Verwendung zu Kochbechern, 

 Kasserolen, Retorten, Tiegeln, Abdampf- 

 schalen, Trichtern, Gliihschiffchen, Tiegel- 

 dreiecken, Gaseinleitungsrohren, Wasser- 

 badern, Bunsenbrennern u. dgl. Auch hat 

 man versucht, Einschmelzriihren (Bomben- 

 rohre) aus Glas durch solche aus weichem 

 Stahl mit einem 2 mm starken Porzellan- 

 futter zu ersetzen. 



Sehr wichtig ist auch die Anwendung zu 

 Schutzrohren fiir Thermoelemente zur 

 Temperaturmessung, wofiir sie sich ihrer 

 Gasdichtigkeit wegen sehr gut eignen, doch 

 ist itire Benutzung fiir solche Zwecke durch 

 die verhaltnismaBig friih eintretende Er- 

 weichuiig begrenzt. 



Der relativ kleine Ausdehnungs- 

 koeffizient erlaubt eine ziemlich plfitzliche 

 Erhitzung, so daB solche Gegenstiinde, die 

 einen diinnen und miigliehst gleichmaBig 

 starken Scherben besitzen. wie Tiegel, 

 Kasserolen und kleinere Schalen ohne (refahr 

 di's Zerspringens der direkten Flamme aus- 

 ii'cseizt werden konnen. Je tonerdereicher die 

 Masse ist, urn so besser widersteht sie im all- 

 gemeinen plotzlichem Temperaturwechsel; 

 man hat in diesem Sinne auch mit Erfolg 

 versucht, den Tonerdegehalt durch Einfiih- 

 rung von Aliuniniumliydrat zu erhohen. Ein 

 groBerer Feldspatgehalt in der Masse macht 

 dieselhe dagegen sprode und empfindlii-li 

 neu'en Temperaturwechsel. 



Von hervorragender Bedeutnng ist ferner 

 die auf den groBen elektrischen Wider- 

 | stand des Hartporzellans sich griindende 

 Verwendung als Isolationsmaterial. Por- 

 zellanisdlatoreu werden heutzutage in den 

 verschiedensten GriiBen fiir samtliche in 

 der Technik vorkommende Spannungen aus- 

 gefiihrt. Ks ist nicht nur die groBe Durch- 

 sclilagst'estigkeit, die das Porzellan fiir diese 

 Zwecke geeignet macht, sondern fast noch 

 mehr seine Qberflachenbeschaffenheit, d. h. 

 die vollkommen glatte, harte, von Wasser 

 niclit benetzbare, gegen Witterungseinfliisse 



